vom 17. Februar 187 H. 105 



peratur von 200 bis 210° erhält, nicht metallisch leitend, wie ich 

 früher annahm, sondern verhält sich wie das bei geringerer Tem- 

 peratur umgewandelte crystallinische Selen. Diese Crystallisation 

 aus dem flüssiges Zustande geht äusserst langsam vor sich. Ein 

 Glasrohr von 6 Mm. Weite, welches auf -| seiner Länge mit Selen 

 gefüllt war, wurde zugeschmolzen und in einem Paraffinbade erst 

 eine Stunde lang zur Temperatur von 230° erhitzt. Die Tempe- 

 ratur des Bades wurde dann auf 205° erniedrigt und mit Hilfe 

 eines mechanischen Wärmeregulators während 24 Stunden unaus- 

 gesetzt auf einer zwischen 205 und 208° schwankenden Temperatur 

 erhalten. Beim Plerausnehmen des Rohres erschien das Selen in 

 demselben gänzlich erstarrt zu sein. Als es jedoch zerbrochen 

 Avurde, nachdem es schnell abgekühlt war, zeigte sich, dass nur 

 der obere Theil der Masse grob crystallinisch war, während der 

 untere Theil, etwa \ der ganzen Masse, noch aus amorphem Selen 

 bestand. Es wird der untere Theil des Bades, in welchem das 

 Rohr sich in senkrechter Lage befand, wahrscheinlich etwas wär- 

 mer gewesen sein als der obere und daher die Crystallisation von 

 oben begonnen haben. Die Masse des crystallini sehen Selens war 

 blasig, was vielleicht damit zusammenhing, dass bei Öffnung des 

 Rohres ein starker Geruch, nach Selen -Wasserstoff sich verbreitete. 

 Das Selen wie das Glasrohr waren zwar lufttrocken, doch waren 

 keine Vorsichtsmaassregeln zur Abhaltung von Wasserdampf an- 

 gewandt. Es wurde aus dieser crystallinischen Selenstange ein 

 Cylinder geschnitten und dieser zwischen zwei mit einer Lage 

 Kupferamalgam bedeckten Metallplatten eingespannt. Neben die- 

 sem, in der beifolgenden Tabelle mit A bezeichneten Selencylinder 

 wurde ein ähnlicher aus crystallinischem Selen, das durch Er- 

 hitzung des amorphen Selens auf 100° C. erzeugt war und die 

 Bezeichnung i? trägt, und eines dritten durch 10 stündige Erhitzung 

 amorphen Selens auf 200° erzeugten und mit C bezeichneten, der 

 Widerstandsmessung unterzogen und die specifische Leitungsfähig- 

 keit der Masse bei 15° C. — auf Leitungsfähigkeit des Queck- 

 silbers als Einheit bezogen — gemessen. Diese Zahlen machen 

 jedoch nur auf geringe Genauigkeit Anspruch, da, namentlich bei 

 C, die einzelnen Bestimmungen erheblich von einander abweichen. 



